TCVN8048-12:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-12:2009 (ISO 3350:1975)về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 12: Xác định độ cứng tĩnh TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-12 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG TĨNH Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 12: Determination o f static hardness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định phương pháp xác định độ cứng tĩnh của gỗ. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện d ẫ n sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý. TCVN 8048-1 : 2009 (ISO 3130 : 1975) Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ ẩ m cho các phép thử cơ lý. 3. Nguyên tắc Xác định độ bền của mẫu thử khi ấn mũi ấn đến độ sâu quy định với t ả i trọng tăng dần. 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Máy thử đảm bảo tốc độ di chuyển của đầu gia tải phù hợp 6.1 và có thể đo tải chính xác đến 1 %. 4.2. Dụng cụ, bao gồm phần thân, mũi ấn có đ ầ u hình bán cầu với bán kính (5,64 ± 0,01) mm và thiết bị để đo sự di chuyển theo chiều dài với độ chính xác 0,01 mm. 4.3. Dụng cụ để xác định độ ẩ m , theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). 5. Chuẩn bị mẫu th ử 5.1. Mẫu thử phải được tạo thành dạng h ì nh lăng trụ đứng, có mặt cắt ngang hình vuông 50 mm x 50 mm và chiều dài dọc theo thớ không nhỏ hơn 50 mm. 5.2. Việc chuẩn bị mẫu thử, xác định độ ẩm và số lượng các mẫu thử thực hiện theo TCVN 8044 (ISO 3129). 6. Cách tiến hành 6.1. Ấ n mũi ấn lên đường giữa của mặt xuyên tâm , mặt tiếp tuyến và các mặt đầu của mẫu thử đến độ sâu b ằ ng bán k í nh của đầu hình bán cầu của mũi ấn (5,64 mm) hoặc, nếu xuất hiện vết tách thì ấ n đến độ sâu 2 , 82 mm, với tốc độ không đ ổ i từ 3 mm/min đến 6 mm/min. Khi độ sâu ấn lõm này đạt được, đọc tải trọng với độ chính xác quy định trong 4.1. 6.2. Sau khi hoàn thành phép thử, xác định độ ẩm của mẫu thử theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). Lấy phần làm việc của mẫu thử có các vết lõm làm mẫu để xác định độ ẩ m. Xác định độ ẩm trung b ì nh, có thể sử dụng một số mẫu thử. Để xác định độ ẩ m, số lượng tối thiểu các mẫu thử phải theo TCVN 8044 (ISO 3129). 7. Tính toán và biểu thị kết quả 7.1. Độ cứng tĩnh, H wc , của mỗi mẫu thử ở độ ẩm W tại thời điểm th ử , tính bằng ne w ton, ứng v ớ i trên diện tích ấn l õ m 1 cm 2 , theo công thức: H wc = KP trong đó: P là tải trọng khi mũi ấn đạt tới độ sâu quy định, t í nh bằng N; K là hệ số bằng 1 và 4/3 trong trư ờ ng hợp ấn mũi ấn đến độ sâu tương ứng là 5,64 mm và 2,82 mm. Biểu thị kết quả chính xác đến 1 N. 7.2. Khi cần phải hiệu c h ỉ nh độ cứng tĩnh của mẫu thử H w c v ề độ ẩ m 12 % , chính xác đến 1 N, áp dụng công thức quy định cho độ ẩm (12 ± 3) %, như sau: H 1 2c = H wc [1 + a ( W - 12)] trong đó: a hệ số hiệu ch ỉ nh độ ẩm xác định trên cơ s ở thực nghiệm. Khi không có quy định riêng , có thể l ấ y a bằng 0,025. 7.3. Giá trị trung bình độ cứng tĩnh của mẫu thử phải được tính chính xác đến 1 N theo giá trị trung bình số học của các kết quả th ử nhận được trên các mẫu thử riêng lẻ. 8. Báo cáo th ử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải í t nhất bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Các chi tiết theo Điều 8 của TCVN 8044 (ISO 3129); c) Mô tả và các thông tin về vật liệu th ử (khu vực và số lượng các cây được lấy mẫu, lô gỗ xẻ và số lượng tấm gỗ được lấy mẫu); d) Số lượng m ẫ u được thử; e) Hướng và độ sâu ấn của mũi ấn; f) Các kết quả thử được tính theo Điều 7 và các giá trị thống kê; g) Hệ số a sử dụng trong 7.2 để điều chỉnh kết quả về độ ẩm 12 %, nếu cần; h) Ngày thử nghiệm; i) Tên tổ chức tiến hành thử nghiệm.